---
title: "Verstopfte Düse: Diagnose & Reinigung"
slug: "verstopfte-duese-diagnose-reinigung"
category: "Fehlerbehebung"
difficulty: "fortgeschritten"
excerpt: ""
---

\\\\\\\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ✕\ \ \ \ \ \ \ Kalt-\ Ziehen\ → frei\ \ \ Verstopfte Düse\ Diagnose · Kalt-Ziehen · Atomar-Methode · Düse tauschen\ FEHLERANALYSE GUIDE\\ ## Verstopfte Düse: Diagnose & Reinigung

Eine verstopfte Düse ist eine der häufigsten Ursachen für fehlgeschlagene Drucke — aber meistens lässt sie sich ohne Düsenwechsel beheben. Dieser Guide zeigt alle Methoden von einfach bis nuklear.

### Symptome einer verstopften Düse

* Unterextrusion: Dünne, lückenhafte Linien statt voller Bahnen

* Extruder-Klicken: Stepper-Motor "skippt" — zu viel Gegendruck

* Kein Filament-Austritt trotz laufendem Extruder

* Unregelmäßige Stränge oder "Haarige" Oberfläche

* Filament bricht während des Ladens ab

### Methode 1: Kalt-Ziehen (Cold Pull)

Die schonendste und meist effektivste Methode. Entfernt Verbrennungsrückstände ohne Chemie.

1. Düse auf Drucktemperatur aufheizen (z.B. 200°C für PLA)

2. Filament manuell in die Düse drücken bis es austritt

3. Temperatur auf 90°C (PLA) / 130°C (PETG) / 160°C (ABS) senken

4. Bei dieser Temperatur das Filament mit einem kräftigen, gleichmäßigen Zug herausziehen

5. Ende des Filaments prüfen: Ist es schwarz/dunkel oder hat eine Düsenform? → Verstopfung bestätigt

6. 3–5× wiederholen bis das Filament sauber und heller herauskommt

**Tipp:** Nylon eignet sich ideal für Kalt-Ziehen — es haftet besonders gut an Rückständen.

### Methode 2: Atomar-Methode (Atomic Pull)

Variante des Kalt-Ziehens mit präziser Temperatur-Kontrolle:

1. Auf 250°C aufheizen (auch bei PLA — löst Verbrennungsrückstände besser)

2. Filament einige Sekunden durchdrücken

3. Temperatur auf 80–85°C senken, dann sofort mit max. Kraft herausziehen

4. Das Filament sollte die exakte Form der Düsenbohrung haben

5. Wiederholen bis kein schwarzes Material mehr sichtbar ist

### Methode 3: Nadel / Drähten (Mechanisch)

Für hartnäckige Verstopfungen wenn Kalt-Ziehen nicht hilft:

1. Düse auf Drucktemperatur aufheizen

2. Eine dünne Nadel (0,3–0,4mm) vorsichtig von unten in die Düsenöffnung einführen

3. Sanft auf und ab bewegen — Rückstand lösen

4. Danach Kalt-Ziehen durchführen um Reste zu entfernen

**Achtung:** Zu viel Druck kann die Düse beschädigen. Nur bei aufgeheizter Düse!

### Methode 4: Aceton-Bad (nur ABS-Rückstände)

1. Düse vollständig abschrauben (aufgeheizt, dann abkühlen lassen)

2. In Aceton einlegen — 30 Minuten bis mehrere Stunden

3. Mit alter Zahnbürste reinigen

4. Mit Druckluft ausblasen

5. Wichtig: Nur für Messing-Düsen — keine Stahl-Düsen in Aceton!

### Methode 5: Düse tauschen

Wenn alle Methoden scheitern oder die Düse durch Carbon-Filament, Metallic-Filament oder Übertemperatur beschädigt ist:

| Düsentyp           | Für                     | Preis   | Lebensdauer | ------- | ------------------ | ----------------------- | ------- | ----------- | Messing (Standard) | PLA, PETG, ABS          | 1–5€    | 100–500h    |  | Gehärteter Stahl   | CF, GF, Abrasive        | 8–20€   | 500–2000h   |  | Edelstahl          | Lebensmittel, Food-Safe | 10–25€  | 200–800h    |  | Ruby-Tip           | Alles, sehr abrasiv     | 40–100€ | 5000h+      |  | CHT (High-Flow)    | Hochgeschwindigkeit     | 15–40€  | 500–1500h   |

### Düse wechseln — Schritt für Schritt

1. Düse auf 200–220°C aufheizen (nie kalt wechseln — Gewinde klebt!)

2. Filament entladen

3. Heizblock mit Schraubenschlüssel fixieren (nicht verdrehen!)

4. Düse mit Düsenschlüssel gegenuhrzeigersinnig herausdrehen

5. Neue Düse eindrehen — fest, aber nicht übermäßig anziehen

6. Z-Offset neu kalibrieren nach dem Wechsel

### Vorbeugen — so verstopft die Düse seltener

* Filament trocknen vor dem Druck — Feuchtigkeit verbrennt in der Düse

* Drucktemperatur nicht dauerhaft zu hoch setzen — Filament verbrennt

* Beim Materialwechsel immer purgen: PETG nach PLA mit 250°C-Purge

* Abrasive Filamente (CF, GF) nur mit gehärtetem Stahl drucken

* Drucker nicht mit eingespanntem Filament stehen lassen (Hitzeschleicher)
